— 180 — 



"P 



IO-"* 







iti |ùt 





i- 







H 

 - ' i 







/«VIS* 



















oli 



UlJ. 







-06O0-X 



|4(VJC . . 



















/ 



'1 







... / 















1 



/ 







-a 



/ 











/ 















/ " 



/ 









/ 











0. q 





/ 





















0,» 







l 

























FlG. 1. 



Per lo studio del comportamento anomalo delle leghe furono scelte due 

 leghe di acciaio al nichel, una irreversibile (8 %), e l'altra reversibile (una 

 delle varietà di platinite). 



Il campione 8% fu ridotto in lamina in due modi diversi: un pezzo 

 fu assottigliato per mezzo del tornio e della lima, e un altro fu parecchie 

 volte riscaldato e dopo ogni ricuocimento passato per il laminatoio, in modo 

 che dallo spessore iniziale di 2 mm. venne ridotto a 0,4 mm., e ciò allo 

 scopo di produrre un notevole incrudimento. 



Al riscaldamento, si constatò una trasformazione in entrambi i cam- 

 pioni, ma con modalità ben diverse. Nel metallo grezzo la trasformazione 

 è breve e brusca da 586° a 601° C, e con una perdita di calore nel rap- 

 porto da 1 a 3 (v. tabella e fig. II). Nel metallo incrudito il processo è 

 lungo e lento, con una zona di trasformazione da 520° a 635° C, nella quale 

 si distinguono tre fasi: nella iniziale fino a 546° C. la perdita di calore è 

 massima, e l'energia irradiata si riduce nel rapporto di 1 a 2,5; poi segue 

 una fase stazionaria fino a 593° C, in cui il calore impiegato per la tras- 

 formazione è compensato dall'aumento di energia raggiante in seguito all' in- 

 cremento di temperatura; nella fase di ritorno l'energia si accresce nel rap- 

 porto presso a poco uguale a quello della fase iniziale. 



Acciaio al nichel 8 % grezzo. 



T 748 770 810 859 874 888 915 950 975 

 E 21,4 25,7 33,7 45,1 47,9 51,6 62,3 73,3 83,6 



Acciaio al nichel 8 % incrudito. 



T 732 760 794 814 837 866 902 920 956 987 

 E 19,2 24,6 31,1 33,9 36,9 42,3 50,8 .59,4 74,3 87,8 



